37 ^ 



T 



<? diamètre. / T N' d'après Claudel 



k k 



Cuivre rouge 8,9 0,1282 488 56,644 249,85 de40à70 



0,2564 467 51,874 239,10 



0,2564 A30 43,980 220,16 



0,2564 464 52,096 239,61 



0,2564 442 46,468 226,30 



0,5385 431 44,184 220,67 



Laiton 8,5441 0,1282 611 85,246 312,83 de 50 à 85 



Fer 7J88 0,1538 672 93,992 344,06 de 50 à 90 



0,2051 570 67,624 291,84 



Argent 10,510 0,1000 444 55,372 227,33 



0,1000 438 53,886 224,25 



Plomb 11,3523 0,8718 81 1,995 41,47 1,36 



0,8718 78,5 1,869 40,19 



1,5128 89 2,403 45,57 



Les valeurs de T sont indépendantes des diamètres , mais dé- 

 pendantes de la densité c?. Elles augmentent généralement, 

 pour une même matière, quand le diamètre diminue. Cela est dû, 

 comme le fait remarquer M. Baudrimont , d'après ses expé- 

 riences , à ce que l'action de la filière fait augmenter la densité 

 et la ténacité du métal à mesure que le fil devient plus fin. 



Les fils de plomb que j'ai essayés s'allongent de plus d'un cin- 

 quième avant de rompre; cela diminue visiblement le diamètre. 

 C'est le moindre diamètre que j'ai inscrit dans le tableau. Le son 

 que rendent les fils de plomb est sourd , à peine saisissable , d'une 

 très-courte durée : c'est pour ainsi dire plutôt un bruit qu'un son. 

 Le nombre 1^36, donné par Claudel , pour le plomb de coupelle, 

 est au-dessous de ceux du tableau , sans doute parce que les fils 

 que j'ai employés, et qui servent de liens aux jardiniers, sont d'un 

 plomb impur. 



Le fil de fer ayant 0,2 de diamètre est anglais ; mais il est re- 

 cuit au bleu . ce qui diminue la ténaciti^. 



